natgillin/translations-raw huggingface dataset:
За всяка точка на удряне се счита, че изпитването на разтрошаване е дало задоволителен резултат, ако общата повърхност на отломките с повърхност по-голяма от 2 cm2, включени в правоъгълния участък, определен в точка 2.3.2 от приложение 4, съставлява не по-малко от 15 % от площта на правоъгълния участък.
For each point of impact the fragmentation test shall be considered to have given a satisfactory result if the total surface area of fragments having a surface area of more than 2 cm2 comprised in a rectangle as defined in annex 4, paragraph 2.3.2, represents not less than 15 per cent of the surface of that rectangle.
При изпитване на мостра:
In the case of a sample:
За превозни средства от категория M1 центърът на правоъгълния участък трябва да се намира в кръг с радиус 10 cm, центърът на който съвпада с проекцията на сегмента V1 V2.
For vehicles of category M1, the centre of the rectangle shall be situated within a circle having a radius of 10 cm centred on the projection of the middle of segment V1 V2.
За превозни средства от категории M и N, различни от M1, центърът на правоъгълния участък трябва да попада в кръг с радиус 10 cm, центърът на който съвпада с проекцията на точката 0.
For vehicles of categories M and N other than M1, the centre of the rectangle shall be situated within a circle having a radius of 10 cm centred on the projection of point 0.
Височината на правоъгълния участък може да бъде намалена до 15 cm при предни стъкла, височината на които е по-малка от 44 cm, или стъкла, монтажният ъгъл на които е по-малък от 15° спрямо вертикалата; процентната видимост трябва да бъде равна на 10 % от повърхността на съответния правоъгълен участък.
The height of the above rectangle may be reduced to 15 cm for windscreens which are less than 44 cm high or whose angle of installation is less than 15° from the vertical; the percentage of visibility shall at least be equal to 10 per cent of the area of the corresponding rectangle.
При изпитване на образци центърът на правоъгълния участък трябва да лежи върху по-голямата ос на изпитваната проба на разстояние 450 mm от единия от ръбовете ѝ.
In the case of a test piece, the centre of the rectangle shall be situated on the greater axis of the test piece at 450 mm from one of its edges.
Счита се, че един образец за изпитване или една проба, представен(а) за одобрение, удовлетворява изискванията от гледна точка на разтрошаването, ако е изпълнено едно от следните условия:
The test piece(s) or sample(s) submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of fragmentation if either of the following conditions is met:
изпитването е дало задоволителен резултат за всяка точка на удряне, или
The test gives a satisfactory result for each point of impact, or
за всяка точка на удряне, по отношение на която е регистриран незадоволителен резултат, изпитването е било повторено върху нов комплект от четири образеца за изпитване, при което проведените в една и съща точка на удряне изпитвания върху четирите нови образеца са дали задоволителен резултат.
The test having been repeated on a new set of four test pieces for each point of impact for which it had originally given an unsatisfactory result, the four new tests, performed at the same impact points all give a satisfactory result.
БЕЗОПАСНИ СТЪКЛА, ПОКРИТИ С ПЛАСТМАСОВ МАТЕРИАЛ
SAFETY-GLASS PANES FACED WITH PLASTICS MATERIAL
(от вътрешната страна)
(on the inside)
Ако имат покритие от пластмасов материал, нанесено от вътрешната страна, материалите за безопасните стъкла, дефинирани в приложения 4—8, трябва да удовлетворяват, освен изискванията от съответните приложения, следните допълнителни изисквания.
Safety glazing materials, as defined in annex 4 to 8, if coated an the inner face, with a layer of plastics material, shall conform not only to the requirements of the appropriate annexes but also to the following requirements.
Пластмасовото покритие се подлага на изпитване в течение на 100 цикъла в съответствие с изискванията, предвидени в приложение 3, точка 4.
The plastics coating shall be subjected to a test for 100 cycles in accordance with the requirements specified in annex 3, paragraph 4.
Счита се, че пластмасовото покритие удовлетворява изискванията от гледна точка на устойчивостта на абразивно износване, ако степента на разсейване на светлината в резултат на абразивното износване на образеца не е по-голяма от 4 %.
The plastics coating shall be considered satisfactory with respect to abrasion resistance if the light scatter as a result of abrasion of the test piece does not exceed 4 per cent.
Материалите за закалени безопасни стъкла с пластмасово покритие се подлагат на изпитване за устойчивост на влага.
In the case of plastics-coated toughened safety glazing material a resistance-to-humidity test shall be performed.
Прилагат се изискванията от приложение 3, точка 8.
The requirements of annex 3, paragraph 8, shall apply.
ИЗПИТВАНЕ НА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ
FIRE-RESISTANCE TEST
Прилагат се изискванията от приложение 3, точка 10.
The requirements of annex 3, paragraph 10, shall apply.
Прилагат се изискванията от приложение 3, точка 11.2.1.
The requirements of annex 3, paragraph 11.2.1, shall apply.
ПРЕДНИ СТЪКЛА ОТ СТЪКЛО—ПЛАСТМАСА
GLASS-PLASTICS WINDSCREENS
За предните стъкла от стъкло—пластмаса се счита, че принадлежат към различни типове, ако се различават помежду си най-малко по една от следните основни или второстепенни характеристики:
Glass-plastics windscreens shall be considered to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
търговски наименования или марки;
The trade names or marks,
За целите на изпитванията на механична якост, устойчивост на въздействия от околната среда, устойчивост на промяна на температурата и устойчивост на химикали се счита, че предните стъкла от стъкло—пластмаса принадлежат към една група.
Glass-plastics windscreens shall be deemed to belong to a group for the purposes of tests of mechanical strength, resistance to the environment, resistance to temperature changes and resistance to chemical agents,
брой на пластмасовите слоеве;
The number of plastics layers,
номинална дебелина „е“ на предното стъкло при допустимо отклонение на изработката ± 0,2 mm;
The nominal thickness ‘e’ of the windscreen, a manufacturing tolerance of ± 0,2 mm being allowed,
номинална дебелина на слоя от стъкло;
The nominal thickness of the layer of glass,
номинална дебелина на слоя(евете) от пластмаса, изпълняващ(и) ролята на междинен слой (междинни слоеве);
The nominal thickness of the layer(s) of plastics acting as interlayer(s),
характер и тип на слоевете от пластмаса, изпълняващи ролята на междинни слоеве (напр. PVB или друг материал) и на пластмасовия слой, разположен по вътрешната повърхност;
The nature and type of the layer(s) of plastics acting as interlayer(s) (e.g. PVB or other material) and of the plastics layer situated on the inner face,
евентуална специална обработка, на каквато може да е било подложено стъклото.
Any special treatment the glass pane may have undergone.
вид и характер на материала (плоско стъкло, флоатно стъкло, листово стъкло),
The nature of the material (plate glass, float glass, sheet glass),
оцветяване (пълно или частично) на слоя (слоевете) от пластмаса (безцветни или оцветени),
The colouring (total or partial) of any layer(s) of plastics (colourless or tinted),
При предните стъкла от стъкло—пластмаса всички изпитвания с изключение на изпитването на удар с модел на глава (точка 3.2) и изпитванията за определяне на оптичните качества се провеждат върху плоски образци за изпитване, които или са изрязани от действителни предни стъкла или са специално изработени за целта.
In the case of glass-plastics windscreens, tests other than headform tests (paragraph 3.2) and tests of optical qualities shall be conducted on flat test pieces which are either cut from actual windscreens or are specially made for the purpose.
И в двата случая образците за изпитване трябва да бъдат във всички отношения строго представителни за серийно произвежданите предни стъкла, за които е заявено одобрение.
In either case the test pieces shall in all respects be, rigorously representative of the serially-produced windscreens for which approval is sought.
Преди всяко изпитване образците трябва да престоят в продължение на не по-малко от четири часа при температура 23 °C ± 2 °C.
Before each test, the test pieces shall be stored for not less than four hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C.
На изпитване се подлагат четири мостри от серията мостри с най-малка разгъната площ и четири мостри от серията мостри с най-голяма разгъната площ, подбрани в съответствие с изискванията от приложение 13.
Four samples from the series having the smallest developed area and four samples from the series having the largest developed area, selected in accordance with the provisions of annex 13, shall be tested.
Счита се, че изпитването е дало задоволителен резултат, ако са изпълнени следните условия:
This test shall be considered to have given a satisfactory result if the following conditions are met.
слоят от стъкло се разрушава, образувайки многобройни кръгови пукнатини, чийто център е приблизително в точката на удара, при което най-близко разположените до точката на удара пукнатини отстоят от нея на разстояние не по-голямо от 80 mm;
The layer of glass breaks, displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact, the cracks nearest to the point of impact being not more than 80 mm from it;
слоят от стъкло трябва да остане слепен с междинния слой от пластмасов материал.
The layer of glass remains adhering to the plastics material interlayer.
Допуска се отделяне на междинния слой на едно или няколко места с широчина по-малка от 4 mm от всяка страна на дадена пукнатина, стига тя да е разположени извън окръжността с диаметър 60 mm, центърът на която съвпада с точката на удара;
One or more partial separations from the interlayer not more than 4 mm in breadth may be allowed on either side of the crack outside a circle 60 mm in diameter centred on the point of impact;
допуска се разкъсване на междинния слой откъм страната на удара с дължина до 35 mm.
A tear in the interlayer of a length up to 35 mm is allowed on the impact side.
Счита се, даден комплект образи за изпитване, представени за одобрение, удовлетворява изискванията от гледна точка на изпитването на удар с модел на глава, ако е изпълнено едно от следните две условия:
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory with respect to the headform test if one of the following two conditions is met:
Счита се, че изпитването е дало задоволителен резултат, ако са изпълнени следните условия:
This test shall be considered to have given a satisfactory result if the following conditions are met:
слоят от стъкло поддава и се счупва, образувайки многобройни кръгови пукнатини, чийто център е приблизително в точката на удара;
The layer of glass yields and breaks, displaying numerous circular, cracks centred approximately on the point of impact;
допускат се разкъсвания на междинния слой, при условие че главата на манекена не минава през образеца за изпитване;
Tears in the interlayer are allowed, but the manikin’s head must not pass through;
не се допуска от междинния слой да се отделят големи отломки стъкло.
No large fragment of glass shall become detached from the interlayer.
Счита се, даден комплект образци за изпитване, представени за одобрение, удовлетворява изискванията от гледна точка на изпитването на удар с модел на глава, ако е изпълнено едно от следните две условия:
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory with respect to the headform test if one of the following conditions is met:
Индекси на значимост, метод на изпитване и тълкуване на резултатите
Indices of difficulty, test method and interpretation of results
Прилагат се изискванията от приложение 6, точка 4.
The requirements of annex 6, paragraph 4, shall apply.
Третото изискване от точка 4.3.4.1 от приложение 6 обаче не се прилага.
However the third requirement set out in paragraph 4.3.4.1 of annex 6 is not relevant.
Изпитване на абразивно износване на външната повърхност
Test of resistance to abrasion on the outer face
Прилагат се изискванията от приложение 6, точка 5.1.
The requirements of annex 6, paragraph 5.1, shall apply.
Изпитване на абразивно износване на вътрешната повърхност
Test of resistance to abrasion on the inner face
Прилагат се изискванията от приложение 9, точка 2.
The requirements of annex 9, paragraph 2, shall apply.
Изпитване на въздействието на промяна на температурата
Test of resistance to temperature changes
Изискванията по отношение на оптичните качества, посочени в приложение 3, точка 9, се прилагат за всеки тип предно стъкло.
The requirements concerning optical qualities set out in annex 3, paragraph 9, shall apply to each type of windscreen.
СТЪКЛА ОТ СТЪКЛО—ПЛАСТМАСА, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНИ СТЪКЛА
GLASS-PLASTICS PANES OTHER THAN WINDSCREENS
За стъклата от стъкло—пластмаса, различни от предни стъкла, се счита, че принадлежат към различни типове, ако се различават помежду си най-малко по една от следните основни или второстепенни характеристики:
Glass-plastics panes other than windscreens shall be considered to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
категорията на дебелината, към която принадлежи номиналната дебелина „е“, при допустимо отклонение на изработката 0,2 mm:
The thickness category applicable to the nominal thickness ‘e’ a manufacturing tolerance of ± 0,2 mm being allowed:
категория III 4,5 mm ≤ e
Category III 4,5 mm < e
номинална дебелина на слоя(евете) от пластмаса, изпълняващ(и) ролята на междинен слой (междинни слоеве);
The nominal thickness of the layer(s) of plastics material acting as interlayer(s),
номинална дебелина на стъклото;
The nominal thickness of the glass pane,
тип на слоевете от пластмасов материал, които изпълняват ролята на междинни слоеве (напр. PVB или друг материал) и на пластмасовия слой върху вътрешната повърхност;
The type of the layer(s) of plastics material acting as interlayer(s) (e.g. PVB or other material) and of the plastics layer on the inner face,
евентуална специална обработка, на каквато може да е бил подложен слоят от стъкло.
Any special treatment which the layer of glass may have undergone.
При стъклата от стъкло—пластмаса, различни от предни стъкла, изпитванията се провеждат върху плоски образци за изпитване, които са или отрязани от реални стъкла, или са специално изработени.
In the case of glass-plastics panes other than windscreens the tests shall be conducted on flat test pieces which are either cut from normal glass panes or are specially made.
Преди всяко изпитване образците от стъкла от стъкло—пластмаса трябва да престоят в продължение на не по-малко от четири часа при температура 23 °C ± 2 °C.
Before each test, the test pieces of glass-plastics panes shall be stored for not less than four hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C.
Счита се, че условията от настоящото приложение са изпълнени, ако стъклото, представено за одобрение, има същия състав като вече одобреното предно стъкло в съответствие с изискванията от приложение 10.
The provisions of this annex shall be considered to be met if the glass pane submitted for approval has the same composition as that of a windscreen already approved under the provisions of annex 10.
слоят от стъкло се разрушава, образувайки многобройни пукнатини;
The layer of glass breaks, displaying numerous cracks;
допускат се разкъсвания на междинния слой, при условие че моделът на глава не минава през образеца за изпитване;
Tears in the interlayer are allowed, provided that the manikin’s head does not pass through the test piece;
В сила са условията от приложение 7, точка 4, с изключение на таблицата в точка 4.3.2, която се заменя със следната таблица:
The provisions of annex 7, paragraph 4, shall apply, with the exception of the table in paragraph 4.3.2, to be replaced by:
Предписанията на приложение 7, точка 4.4.1.2 обаче не се прилагат.
However the provision in annex 7, paragraph 4.4.1.2, is not relevant.
Прилагат се изискванията от приложение 7, точка 5.1.
The requirements of annex 7, paragraph 5.1, shall apply.
Прилагат се изискванията от приложение 9, точка 2.1.
The requirements of annex 9, paragraph 2.1, shall apply.
Изискванията, отнасящи се до нормалната светлопропускливост, посочени в приложение 3, точка 9.1, се прилагат по отношение на стъкла или части от стъкла, различни от предни стъкла, които са разположени в места, които имат съществено значение за видимостта на водача.
The provisions concerning the regular light transmittance set out in annex 3, paragraph 9.1, shall apply to glass panes or parts of glass panes other than windscreens located at places which are essential to the driver’s vision.
Прилагат се изискванията от приложение 3, точка 11.
The requirements of annex 3, paragraph 11, shall apply.
ДВОЙНИ СТЪКЛА
DOUBLE-GLAZED UNITS
За двойните стъкла се счита, че принадлежат към различни типове, ако се различават помежду си най-малко по една от следните основни или второстепенни характеристики.
Double-glazed units shall be considered to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
конструкция на двойното стъкло (симетрично, несиметрично);
The composition of the double-glazed unit (symmetrical, asymmetrical),
тип на всеки слой от стъклото в съответствие с определенията в точка 1 от приложение 5, 7 или 11 към настоящото правило;
The type of each component glass pane as defined in paragraph 1 of annexes 5, 7 or 11 to this Regulation,
номинална широчина на междината между двете стъкла;
The nominal width of the gap between the two glass panes,
тип уплътнение.
The type of sealing.
Второстепенните характеристики са:
The secondary characteristics are:
второстепенните характеристики на всяко съставно стъкло в съответствие с определенията в точка 1.2 от приложение 5, 7 или 11 към настоящото правило.
The secondary characteristics of each component glass pane, as defined in paragraph 1.2 of annexes 5, 7 or 11 to this Regulation.
Всяко съставно стъкло от двойното стъкло трябва или да бъде типово одобрено, или да съответства на изискванията, изложени в съответното приложение към настоящото правило (приложение 5, 7 или 11).
Each component glass pane forming the double-glazed unit shall either be type-approved or subjected to the requirements set out in the relevant annex to this Regulation (annexes 5, 7 or 11).
Счита се, че изпитванията, проведени върху двойни стъкла с номинална широчина на междината „е“, са приложими за всички двойни стъкла, които притежават същите характеристики и номинална широчина на междината „е“ ± 3 mm. Заявителят на типовото одобрение обаче може да представи за изпитване пробата с най-малка и пробата с най-голяма междина.
Tests carried out on double-glazed units having a nominal width of gap ‘e’ shall be considered to be applicable to all double-glazed units having the same characteristics and a nominal width of gap e ± 3 mm. However, the applicant for approval may submit for approval tests the sample having the smallest gap and the sample having the largest gap.
При двойните стъкла с поне едно многослойно стъкло или едно стъкло от стъкло—пластмаса преди всяко изпитване образците за изпитване трябва да престоят в продължение на не по-малко от 4 часа при температура 23 °C ± 2 °C.
In the case of double-glazed units having at least one laminated glass pane or one glass-plastics pane, the test pieces shall be stored for at least four hours prior to the test at a temperature of 23 °C ± 2 °C.
Изпитванията се провеждат веднага след изваждането на изпитваните проби от съда, в който са били съхранявани.
The tests shall take place immediately after the test pieces are taken out of the receptacle in which they were stored.
Индекс на значимост на второстепенните характеристики
Index of difficulty of the secondary characteristics
За всяка категория на дебелина на съставните стъкла и за всяка широчина на разделящата ги междина в съответствие с точка 1.1.4 по-горе на изпитване се подлагат шест образци с размери 1100 × 500 mm – 2
Six test pieces (1100 mm × 500 mm) – 2
При несиметричните двойни стъкла се провеждат по три изпитвания върху всяка страна.
In the case of an asymmetrical double-glazed unit, three tests shall be carried out on one side and three tests on the other side.
Двойни стъкла, съставени от две равномерно закалени стъкла:
Double glazing consisting of two uniformly-toughened glass panes:
Счита се, че изпитването е дало задоволителен резултат, ако и двете съставни стъкла се разрушат.
The test shall be considered to have given a satisfactory result if both components break;
Двойни стъкла, съставени от многослойни стъкла и/или от стъкла от стъкло—пластмаса, които не са предни стъкла
Double glazing consisting of laminated glass panes and/or glass-plastics panes other than windscreens:
двата компонента на образеца за изпитване не устоят и се разрушават, образувайки многобройни кръгови пукнатини, чийто център е приблизително в точката на удара;
The two components of the test piece yield and break, displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact;
допускат се разкъсвания в междинния слой (междинните слоеве), при условие че моделът на глава не минава през образеца за изпитване;
Tears in the interlayer(s) are allowed provided that the manikin’s head does no pass through the test piece.
от междинния слой не се отделят големи отломки стъкло.
No large fragment of glass becomes detached from the interlayer.
Двойни стъкла, съставени от едно равномерно закалено стъкло и едно многослойно стъкло или едно стъкло от стъкло—пластмаса, които не са предни стъкла:
Double glazing consisting of a uniformly-toughened glass pane and of a laminated glass pane or glass-plastics pane other than windscreens:
закаленото стъкло се разрушава;
The toughened-glass pane breaks;
многослойното стъкло или стъклото от стъкло—пластмаса не устоява и се разрушава, образувайки многобройни кръгови пукнатини, чийто център е приблизително в точката на удара;
The laminated glass pane or glass-plastics pane yields and breaks, displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact;
допускат се разкъсвания в междинния слой (междинните слоеве), при условие че моделът на глава не минава през образеца за изпитване;
Tears in the interlayer(s) are allowed provided that the manikin’s head does not pass through the test piece;
За даден комплект образци за изпитвания, представени за одобрение, се счита, че удовлетворяват изискванията от гледна точка на изпитването на удар с модел на глава, ако е изпълнено едно от следните две условия:
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory with respect to behaviour under head impact if one of the following two conditions is met:
всички изпитвания са дали задоволителни резултати, или
All the tests give satisfactory results,
Изискванията по отношение на нормалната светлопропускливост, изложени в приложение 3, точка 9.1, се прилагат по отношение на двойните стъкла или частите от двойни стъкла, разположени в места, които имат съществено значение за видимостта на водача.
The provisions concerning the regular light transmittance set out in annex 3, paragraph 9.1, shall apply to double glazed units or parts of double-glazed units located at places which are essential to the driver’s vision.
ГРУПИРАНЕ НА ПРЕДНИ СТЪКЛА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА ЗА ОДОБРЕНИЕ
GROUPING OF WINDSCREENS FOR APPROVAL TESTING
ВЗЕМАТ СЕ ПОД ВНИМАНИЕ СЛЕДНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО:
THE WINDSCREEN’S FEATURES TAKEN INTO ACCOUNT ARE:
разгъната площ;
The developed area,
височина на сегмента;
The height of segment,
кривина.
The curvature.
ГРУПИТЕ СЕ ФОРМИРАТ ВЪЗ ОСНОВА НА КЛАСА НА ДЕБЕЛИНАТА.
A GROUP IS MADE UP OF A THICKNESS CLASS
КЛАСИФИКАЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА СПОРЕД РАЗГЪНАТАТА ПЛОЩ ВЪВ ВЪЗХОДЯЩ РЕД НА СТОЙНОСТИТЕ.
CLASSIFICATION IS PERFORMED IN ASCENDING ORDER OF DEVELOPED AREA
Избират се пет образеца с най-голяма разгъната площ и пет образеца с най-малка разгъната площ, които се номерират, както следва:
The five largest and the five smallest developed areas shall be selected, and shall be numbered as follows:
1 за най-големия
1 for the largest